DE L’ARGENT. 
167 
4 e TABLEAU. 
Culots fondus sous un flux de chlorure de calcium. 
1. a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f- 
g- 
2. a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f- 
Culot fondu. 
Le même, frappé. 
Le même, frappé à outrance . . 
Le même, recuit. 
Le même, recuit dans le vide. . 
Le même, laminé. 
Le même, recuit . . ... 
Culot obtenu par M. Rommelaere 
Le même, frappé. 
Le même, recuit. 
Le même, frappé à outrance . 
Le même, recuit ...... 
Le même, chauffé dans le vide . 
Do v 0 
. 10,498 
52 
0,095 
251 5 
. 10.502 
89 
0,095 
211 9 
. 10,504 
37 
0,095 
198 4 
. 10,503 
806 
0,095 
203 5 
- 10,506 
107 
0,095 
182 7 
. 10,499 
19 
0,095 
245 4 
10,505 
10 
0,095 
191 8 
. 10,453 
422 
0,095 
662 4 
. 10,492 
515 
0,095 
306 0 
. 10,489 
684 
0,095 
331 7 
. 10,500 
406 
0,095 
234 4 
. 10,499 
033 
0,095 
246 8 
. 10,495 
68 
0,095 
277 2 
Ce tableau confirme les conclusions tirées du précédent : l’argent ayant 
été fondu sous un flux, s’est trouvé plus ou moins complètement soustrait à 
i’influence directe des gaz; son poids spécifique ne s’est abaissé, dans aucun 
cas, aussi bas que dans le cas d’une fusion à nu. Bien plus, la frappe n’a 
produit qu’un faible effet sur l’augmentai ion du poids spécifique, de même 
que le recuit n’a pu diminuer notablement ce poids. 
Remarquons encore l’abaissement du poids spécifique à la suite du lami¬ 
nage, ainsi que sa reprise par le recuit subséquent (comp. n° 1, f et </). 
5 e TABLEAU. 
Culots fondus sous un flux de borax. 
I)o v 0 
1. Argent pulvérulent fondu.. 10,328934 0,096 815 4 
2. Le même, refondu. 10,427121 0,095 903 7 
3. Argent réduit par le sucre, fondu simplement. . . iO, 177 023 0,098 260 5 
4. Le même, fondu sous te borax. 10,487 567 0,095 351 0 
6 e TABLEAU. 
Tournures du culot précédent ........ 10,47064 0,095505 1 
Les conclusions à tirer de ces tableaux 5 et 6, nous paraissent être les 
mêmes que celles du tableau l. 
